( 638 ) 

 torisent pas a attribuer a cette cause unique le phenomene dont je parle. 



» Puisque la matiere grasse ne contient pas de soufre , il est evident 

 que la laine traitee par I'alcool devra presenter comme celle qui ne l'a pas 

 ete , tous les phenomenes de coloration par les metaux qui peuvent agir 

 sur ce soufre et produire des sulfures colores. 



» Enfin la laine passee a I'alcool donne plus d'acide sulfurique quand 

 on la traite par I'acide nitrique, que n'en donne la laine ordinaire. La pre- 

 miere en a produit 2,22 et la seconde 1,78; toutefois je ferai observer que 

 ces resultats ne sont pas absolument comparables, parce que les laines n'a- 

 vaient pas la meme origine, 



Chapitre IV. — Separation du soufre de la laine. 



» Le fait que la laine peut perdre de son soufre sans que sa structure 

 en soit sensiblement alteree, et cet autre fait analogue, que le soufre peut 

 la quitter pour s'unir a plusieurs metaux, au plomb, par exemple, m'ont 

 conduit a rechercher s'il ne serait pas possible d'en isoler le soufre. Apres 

 quetques essais, j'ai soumis la laiue au traitement suivant. Malheureuse- 

 ment j'ai ete oblige de prendre une laine filee differente de la laine de 

 merinos qui a servi aux experiences rapportees dans les chapitres pre- 

 cedents 11 et hi. 



» i partie de laine , \ de chaux et 4o p. d'eau maceraient ensemble 

 pendant 48 heures. 



» La laine etait lavee , tordue , puis traitee par I'acide hydro- chlorique 

 etendu, et enfin lavee et tordue. 



» La chaux separait du soufre a 1'etat de sulfure de calcium , et I'acide 

 hydro-chlorique d6gageait encore de I'acide hydro- sulfurique de la laine 

 passee a la chaux. 



» La laine n'a donne de signe d'affaiblissement qu'au onzieme traite- 

 ment. On lui en a fait subir 28; ainsi elle a subi 28 macerations de 48 heures 

 dans la chaux et 28 traitements par I'acide hydro-chlorique. L'ensemble 

 des operations a dure six mois. 



Chapitre V. — Dela laine sdpare'e de son soufre. 

 La laine qui a ete soumise a Taction desulfurante de la chaux est tres 



affaiblie dans sa tenacite. Observee au microscope comparativement avec 

 une lame de meme origine, mais pourvue de son soufre, au lieu de pre- 

 senter comme celle-ci des brins cylindromas a aretes nettes , rectiiignes , 

 aver des stries transversales , la laine desoufree presentait beaucoup de 



